-186- 



Mineralogie. 



(p = (283) — f P4 , mit einer Fläche auftretend , beobachtet. Die Fläche 



liegt in der Zone m = (110) ooP, v = (TU) -f P. 



tp:m = (283) : (T10) = 33i° berechnet 33° 24' 

 tp : v = (283) : (TU) = 53| „ 53 2 



5. Monazit von Hitteröe, Norwegen. 



Die Untersuchung der Krystalle dieses Fundortes ergab nichts wesent- 

 lich Neues. 



6. Monazit von Tintagel, Cornwall. 



Die Beschreibung dieses Vorkommens ist bereits in englischer Sprache 

 in dem Min. Mag. 12. Heft 58. p. 358—360 veröffentlicht (vergl. dies. 

 Heft p. -190-). 



7. Monazit von Alexander County, Nord-Carolina. 

 Die Krystalle sind bis 5 mm gross, bei 2 mm Dicke. 

 Auftretende Formen: 



a = (100) ooPoo , b = (010) ooPoo , e = (011) Poo , v = (Iii) + P, 

 z = (311) + 3P3 , x = (10T) + Poo , r = (111) — P , w = (101) -Poo, 

 s = (121) — 2P2, v = (566) -fPf. 



Die letzte Form ist neu und liegt in der Zone e/a = (011)/(100). 



a : v = (100) : (066) = 112° 53' berechnet 112° 53£' 

 r : v = (111) : (066) = 64 „ 64 52£ 



z : v = (3TT) : (566) = 139 50 „ 139 37f 



Auslöschungsschiefe auf b (010) ooPoo = c : y = 2i° ; 2E == 28° 56'. 

 Q<iv\ keine Spur horizontaler Dispersion. 



« = 1,789 (Li); = 1,792 (Na); = 1,795 (Tl). 



8. Monazit von New York City. 



Die Krystalle zeigen nur bereits bekannte Formen. Auslöschungs- 

 schiefe auf b (010) ooPoo = c : y = 2° (Na). 2E = 24° 1\' (Na); q < v; 

 geringe horizontale Dispersion. 



Den Schluss der Abhandlung bilden eine Formen- und Winkeltabelle, 

 sowie ein ausführliches Literatur verzeichniss. K. Busz. 



V. Goldschmidt: Über Vanadinit (Endlichit) von Hills- 

 bor o, New Mexico. (Zeitschr. f. Kryst, 32. 1900. p. 561—578. Mit 

 1 Taf. u. 2 Fig. im Text.) 



Der Endlichit hat sich nach Verf.'s Untersuchung als etwas As 2 5 

 enthaltender Vanadinit erwiesen. Nach den Analysen, die P. Jannasch 

 an den extremsten, dicktafeligen (a) und dünnstengeligen (b) Formen aus- 

 führte, wurde erhalten: 



a b 



PbO 69,30 68,61 



V 2 5 17,66 18,94 



As 2 5 2,60 2,03 



P 2 5 0,35 Spur 



PbCl 2 9,98 9,73 



99,89 99,31 



